570 
J. Königsberger, 
Schleifen und Polieren. 
Pas technische und in der Metallographie viel verwandte 
Verfahren, mit sehr rasch rotierenden Scheiben auch ganz 
weichen Substanzen Hochglanz zu verleihen , gibt eine Strich- 
politur, die für diese optischen Messungen durchaus un- 
brauchbar ist , obgleich die Gesamtwirkung für das Auge der- 
jenigen nach der mühsameren, später beschriebenen Behandlung 
fast gleichkommt und sie sogar bei einigen weichen , nicht 
kristallisierten Substanzen , wie manchen Metallen und Metall- 
legierungen, vielleicht übertrifft. Die bei Gold, Silber und weichen 
Edelmetallen vielfach angewandte Behandlung mit Polierstahl oder 
besser mit sog. Blutstein (Eisenoxyd) ist auf kristallisierte Sub- 
stanzen nur sehr selten anwendbar und keinenfalls theoretisch 
einwandfrei, da ja hierbei eine durch Druck erfolgende Umlagerung 
und wohl stets auch eine Verdichtung und dadurch eine Änderung 
der optischen Konstanten zustande kommt. 
Soll an einem größeren Kristall für exakte Messung eine 
Fläche angeschliffen werden, so ist bei nicht regulären Mineralien 
eine genaue Orientierung erforderlich. Ich habe hierfür mit bestem 
Erfolg den bequemen, billigen und sehr exakt arbeitenden Apparat 
von E. A. Wülfing 1 verwandt. Zur Kontrolle genügt ein Anlege- 
goniometer, das V 2 ° angibt; denn vorläufig lassen sich die optischen 
Eigenschaften der metallisch absorbierenden Substanzen noch nicht 
so genau untersuchen, daß eine sorgfältigere Orientierung erforder- 
lich wäre. Der Gang des Schleifens ist, wie unten beschrieben. 
Zwischenhinein erfolgt Kontrolle mit Libellendreifuß und Anlege- 
goniometer. 
Die geeigneten Poliermittel zu finden, war der zeitraubendste 
Teil der Untersuchung. Die diesbezüglichen Untersuchungen von 
Le Chatelier (Revu£ de metallurgie 1905 , p. 528) waren mir 
leider unbekannt geblieben; erst der Liebenswürdigkeit von Herrn 
Prof. F. Rinne verdanke ich die Einsichtnahme dieser Abhand- 
lungen. Da aber auch Le Chatelier über die Wirkung ver- 
schiedener Poliermittel speziell auf Erze nichts mitteilt, sollen meine 
Erfahrungen hier kurz dargelegt werden. Zinnasche poliert nur 
Silikate vollkommen, dagegen viele Erze nicht. Feinstes Pariser 
Rot ist bei den nicht spröden Substanzen vielfach verwendbar, 
aber nicht bei den andern , so z. B. nicht bei Markasit , Eisen- 
glanz etc. Wiener Kalk wirkt bei den harten Mineralien äußerst 
langsam. Feinster Tripel, der aus dem käuflichen durch Schlemmen 
hergestellt wird, ist bei einigen Substanzen brauchbar. Chromoxyd 
allein hat sich für fast alle Mineralien (mit Ausnahme mancher 
Elemente und Legierungen) gleichmäßig bewährt und poliert 
E. A. Wülfing, N. Jahrb. f. Min. etc. 1901. II. 1. 
